B 202 
pris naissance le groupe cristallin que j’ai décrit dans le Bulletin 
de la séance du 20 mars 1910 (^). 
* * 
Analyse. — Le verre cristallisé, réduit en poudre très fine, a été 
traité par HNO^. Après séparation de la silice et reprise par HCl, 
le filtrat donnait un léger précipité par l’aminoniaque et un pré¬ 
cipité très abondant par l’oxalate ammonique. Après séparation 
du précipité, on a évaporé le liquide à sec, puis chassé les sels 
ammoniacaux par la chaleur ; on a obtenu un petit résidu qui 
devait être formé de chlorure ou nitrate alcalin ; effectivement, 
sa solution aqueuse a donné par cristallisation des cubes et les 
rhomboèdres si caractéristiques de NaNO^, à biréfringence exces¬ 
sive, semblables en tous points à des rhomboèdres de calcite. 
En définitive, la partie du verre attaquable par les acides ne 
contenait, comme éléments essentiels, que SiO^ et CaO (^). 
Examen optique. — Au milieu de plages amorphes de verre non 
cristallisé, on aperçoit : 
a) De nombreuses plages biréfringentes très étroites et très 
allongées, s’éteignant suivant la direction d’allongement qui est 
positive ; la figure d’interférence, de forme variable, indique que 
le P. A. O. est transversal. On retrouve tous les caractères de la 
wollastonite allongée suivant l’axe binaire. 
b) Des cristaux cruciformes (fig. i et 2) évoquant, à première 
vue, les cristaux naissants de leucite (^). Seulement ici la biréfrin¬ 
gence est beaucoup plus haute (^). A cause de l’angle a presque 
(9 L’ingénieur qui a envoyé ces cristaux à M. De Koninck, indique comme 
suit les conditions de leur formation : 
cc J’ai trouvé ces cristaux dans une démolition de four. Le dessous du 
» siège avait été fait avec des débris de briques'qui formaient des poches et 
» qui avaient été remplies de verre. La cristallisation s’étant faite, le verre 
)) non décomposé et liquide s’est écoulé dans une poche inférieure, et a 
» laissé le squelette cristallin. Il me semble que l’on peut expliquer les 
)) choses de cette façon. Je ne sais si l’on a déjà constaté une cristallisation 
» aussi visible. » 
(^) La wollastonite contient presque toujours de l'APO^ ; dans celle de 
Santorin : AP = 7,1 ; Fe^ = 2,9 °/o ; quelquefois elle contient des 
alcalis : 0,24 et 0,46 %. 
(^) Michel Lévy et Lacroix. Les minéraux des roches, p. 284. 
(‘^) La biréfringence de la leucite est i. 
